■Wi 
MINÉRALOGIE DE LA FRANCE 
CHLOIUTOÏDE 
Les minéraux réunis sous ce nom possèdent tous les mêmes proprié- 
tés optiques, ou tout ou moins des propriétés optiques voisines. Leur 
composition chimique exprimée par les analyses données jusqu ici 
paraît diirérente. Les variétés à grandes lames {rh/oriloïde de l’île de 
Groix, de l’Oural, sisniondine de Saint-Marcel) se rapprochent de la 
formule H'-^ Fe Al" Si O'’, tandis que les variétés en cristaux plus petits 
[ottréUte, venasquite) sont beaucoup plus riches en silice (42 à 44 
environ, au lieu de 23,8 exigés par la formule donnée plus haut); quelques- 
unes d’entre elles sont en outre riches en manganèse [oltrehte). 
L’exemple des micas, dans lesquels de grandes variations de compo- 
sition chimique modifient peu les propriétés optiques, pourrait con- 
duire à penser que l'ottrélite est une espece distincte du chloritoïde. 
Cependantrexamcn microscopique fait voirque les ottrélites et les venas- 
qiiites, relativement très siliceuses, sont en même temps extrêmement 
riches en inclusions de quartz. Quelques-uns de leurs cristaux, qui, 
à l’œil nu, paraissent homogènes, se montrent au microscope constitués 
pardcvéritablcs écumoires, criblées de grains de quartz. 11 paraît difficile 
de purifier complètement une semblable matière, dont l’histoire, à 
ce point de vue, rappelle celle de la staurotide (page 10, fig. 8). 
La présence d’une quantité variable de manganèse remplaçant dans 
l’ottrélite une proportion équivalente de fer n’étant pas suffisante 
pour nécessiter la séparation de l’ottrélite et du chloritoïdc, je réunis 
clans le même paragraphe ces deux substances, eu attendant qu’une 
nouvelle étude chimic[ue vienne trancher cette question. J’emploierai 
toutefois le mot A'otirélite pour désigner les variétés mauganésifères 
en petites paillettes. 
Triclinique ou monoclinic[ue (pseuclohexagonal, 
pseudorliombique). 
~mt =J20'’env. 
mg'^=- 122“ cnv. 
tg'^ = 118" env. 
Formes observées. — La forme des lamelles de chloritoïde peut 
être comparée à celle des micas ; elles sont aplaties suivant (001), 
losangiques avec des angles voisins de 60" et de 120“, ou hexagonales. 
